des bmiihes à feu c?i fonle et eu bronze , etc. ,"!î5 



CHAPITRE PREMIER. 



MATÉRIAUX POIR LE MOULAGE EN SABLE DES PIÈCES DE FONTE. 

 ARTICLE I. 



CHOIX ET gUALITËS OU SABLE POUR LE «OULAGE EN SABLE DES PIÈCES EN FONTE. 



Le siible employé au moulage des pièces en fonle doit être angu- 

 leux , à gros grains, très-argileux, suffisamment réfraciaire. 



Nous allons faire un examen de ces diverses conditions. 



Le sable doit être anguleux et à gros grains afin d'augmenter la 

 résistance du moule par la rugosité de ses particules comme aussi 

 par leur grosseur. Un sable fin et à grains arrondis se désagrége- 

 rait , soit lors de l'enlèvement du modèle, soit lors delà coulée. 



La grosseur des grains contribue à rendre le moule moins com- 

 pact et à faciliter l'évaporation complète de l'humidilé , en lui li- 

 vrant passage lors de la dessiccation dans l'éluve. La porosité , qui 

 résulle de la grosseur des grains , n'est pas moins nécessaire pour 

 permettre la sortie des gaz qui se forment dans la matière du moule 

 sous l'influence de l'énorme température du mêlai en fusion. 



Le sable doit être argileux , afin d'avoir du Ikmt. Car l'argile a 

 la propriété de se durcir par la dessiccation , de conserver les for- 

 mes qu'on lui a données à cause de sa plasticité , et de posséder la 

 consistance nécessaire pour résister au choc du métal liquide, tom- 

 bant dans le moule. Cependant , l'argile se contractant par la cha- 

 leur et le sable ne le fesant pas , on comprend qu'elle ne puisse 

 dépasser certaines proportions dans le sable destiné au moulage. 

 On reconnaît que le sable est trop argileux si le moule se fendille 

 par la dessiccation. 



Le sable doit être suffisamment réfraciaire afin de ne pas entrer 

 en fusion ni même de se ramollir lors de la coulée. Le sable pur 

 ou la silice est éminemment rcfractaire , mais il perd ces qualités 

 quand il contient des sels calcaires et des oxides métalliques en 

 proportions sensibles. Les sels calcaires se décomposent à une tem- 

 pérature beaucoup plus basse que celle de la fonte en fusion , et 

 donnent lieu à un dégagement de gaz carbonique qui pourrait occa- 

 sionner des soufflures ou des dégradations dans le moule. D'ailleurs 

 ces sels formeraient des laitiers en se combinant , sous l'inllucnee 



